90 



dit woog in de lucht 1.460 gr. 



„ het water 1.312 „ 



Verschil 0.148 gr. 

 hetgeen 9.87 als het specifiek gewigt aangeeft, cene densiteit, 

 die geheel overeenkomt met de specifieke gewigten van het 

 bismuth, door de verschillende schrijvers opgegeven. 



2de proef. 



0.912 gr. van de erts, zooals ze voorkomt, werden met 

 acid. nitricum gekookt, waarbij iets onopgelost terug bleef, 

 dat na affiltreering , afwassching met verdund acid. nitricum, 

 drooging en gloeijing woog 0.0035 gr. of 0.38 '*" /o voorstelt. 



3de proef. 



De bismuth-oplossing werd met carb. ainmon. gepraïcipiteerd, 

 afgefiltreerd , gewasschen, gedroogd, gegloeid en gewogen 

 := 0.986 gr. hetgeen 97.159°/» bismuth-metaal voorstelt. 



4 de proef. 



De vloeistof, uit welke het bismuth is verwijderd , benevens 

 het waschwater, verder uitgedampt, gegloeid en gewogen 

 ;= 0.008 gr. of 0.877o/o. 



Het bij de proeven 2 en 4 teruggeblevene, bestaat uitsluitend 

 uit silica, aluinaarde en kalk, en daar deze stoffen in ver- 

 schillende hoeveelheden de erts omwikkelen, heeft hunne be- 

 paling geene quantitative waarde: dit neemt echter niet weg, 

 dat de bismuth-erts uit een zuiver bismuth-metaal bestaat , 

 zooals uit proef 3 blijkt. 



Noch op andere plaatsen op Banka , noch op Malakka is mij 

 bismuth-metaal, onder welken vorm ook, voorgekomen. Ik 

 heb ook nog niet vermeld gevonden, dat het in deze of an- 

 dere omliggende gewesten ooit aangetroffen is. 



Dr. J. H. Croockewit, Hz. 



